43 



zur Bereitung von hydraulischem Kalk, während die Varietät c. weit schlechteren 

 hydraulischen Kalk liefert, da von der Kieselerde sich nur ein geringer Theil in 

 Kalilauge auflöst. 



Neulengbach (hydraulischer Kalk); eingesendet von Herrn Gutsbesitzer 

 Hauer; unters, von Herrn K. Ritter v. Hauer. In lOOTheilen: lahrb. vn. i. p. ise. 



Kieselerde 10-03 12-83 11-80 



Thonerde, Eisenoxyd 2-46 2-35 280 

 Kohlens. Kalkerde .. 86-81 83-23 83-80 



Kohlens. Talkerde . . Q-SO l-QO 0-61 

 99-80 98-43 99-01 



Derselbe enthält ausserdem eine sehr geringe Menge Alkalien. 



Wien (Umgebung) , K.tlksteine «. vom Kahlenbergerdörfel, b. ebendaher 

 an der Strasse zur Cernentfabrik, c. vom Landungsplatz in Nussdorf und d. vom 

 Leopoldiberg, Nordabhang; eingesendet von Herrn Ingenieur Kramer zur Unter- 

 suchung auf ihren Gehalt an Kieselerde bezüglich Verwendbarkeit zu hydrau- 

 lischem Cement; analysirt von Herrn Karl Ritter v. Hauer. In 100 Theilen: 



Jahrb. IX. i. p. 173. 



Kieselerde «.24-6 Ä. 38-7 r. 9-3 r7. 25-5 



Kohlens. Kalk 63-2 59-9 88-2 73-1 



Wiener Kalksteine; eingesendet zur Untersuchung auf ihre Brauch- 

 barkeit zu hydraulischem Kalke von Herrn Civil-Ingenieur Kr am er; untersucht 

 von Herrn Karl Ritter v. Hauer. JahA. ix. 2. p. 297. 



Kieselerde Kohlens. Kalk 



Gablitz, Steinbruch 26-1 69-1 



Kahlenbergerdörfel, 200 gegen Wien 24-6 63-2 



„ an der Strasse 38-7 59-9 



Leopoldiberg, Abhang 25 • 5 73-1 



„ Cementfabrik Po bisch 27-3 66-7 



Mariabrunn beim Wolfen in der Au 31 • 62-1 



Nussdorf, Landungsplatz 9-3 88 -S 



Purkersdorf, Bahndurehschnitt 12-5 73-6 



„ gegen Gablitz 17-9 79-6 



Syrmlen. Beocsin (hydraul. Thonmergel); eingesendet von Herrn Mayer, 

 Ober-Ingenieur beim k. k. Handelsministerium; unters, von Herrn Dr. Ragsky. 

 In 100 Theilen : Jährt, m. 1. p. 161. 



Hygroskopisches Wasser 2-09, trockene Substanz 97-91. — Unlösl. Bestandtheile 27-39: 

 Kieselerde 18-23, Thonerde 5-68, Eisenoxyd 1-54, Kalkerde 1-20, Magnesia 0-94. 

 — Lösliche Bestandtheile 72-41: kohlens. Kalk 62-44, Eisenoxyd 2-05, Thonerde 

 0-71, kohlens. Magnesia 1-75, Kali mit etwas Natron 0-96, lösl. Kieselerde 4-50. 



England. Porti a n d-Cement; eingesendet von Herrn Tb. Schoen; unter- 

 sucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. In 100 Theilen: Jahrb. vii. 3.p. cog. 



VonKnight,Beva...s Vo„ Robius 

 und Story.'i 



Kieselerde 23-48 22-45 



J.'^«"'"'^', l 7-96 9-69 



hisenoxyd j 



Kalkerde 61-38 59-51 



Talkerde 119 1-21 



Von Knieht, Bevans ,. „ , . 



,*'„/ Von Robiu 

 lind Storys 



l^^l' l 3-00 3-20 



Natron j 



Kohlensäure.. 0-60 0-81 



Wasser 1-88 1-77 



99-49 98-64 



Frankreich. Cement von da und in Oesterreich auch patentirt, grau, sehr 

 gleichförmig, in Bezug auf Härte und bindende Kraft den besten englischen 

 Cementen an die Seite zu stellen; analys. von Herrn L. Ferjentsik. 100 Theile 



*'"aben - Jahrb. Vll. 1. p. 155. 



Kieselerde 17-13, Thonerde 2-62, Eisenoxyd 2-53, Kalkerde 53-76, Talkerde 0-84, 

 Kali (Spur), Natron 6-72, Kohlensäure und Wasser 16-20 ^ 99-84. 



6' 



